## ANALISIS PERBANDINGAN PENGGUNAAN LIMBAH GYPSUM DENGAN SEMEN SEBAGAI BAHAN STABILISASI TANAH LEMPUNG

## Maryati
Email : yayukapriyanti26@gmail.com

## Yayuk Apriyanti
Email : yayukapriyanti26@gmail.com
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung Kampus Terpadu UBB Balunijuk, Merawang, Kab. Bangka

## ABSTRAK
Tanah  lempung  merupakan  tanah  yang  banyak  bermasalah  karena  mempunyai  plastisitas  yang tinggi dan permeabilitas yang rendah sehingga proses konsolidasi membutuhkan waktu yang lama. Sehingga  perlu  dilakukan  perbaikan  tanah  dengan  proses  stabilisasi.  Pada  penelitian  ini, stabilisasi untuk tanah lempung menggunakan limbah gypsum dengan tiga variasi campuran yaitu 5%,  10%  dan  15%  dari  berat tanah  kering.  Tanah lempung  yang  telah  dicampur  dengan limbah gypsum diperam selama 7 hari, kemudian dilakukan pengujian konsolidasi satu dimensi. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  penambahan  limbah  gypsum  terhadap  parameter  hasil uji  konsolidasi  dan  perbandingan  penggunaan  limbah  gypsum  dengan  semen  sebagai  bahan stabilisasi tanah lempung ditinjau dari parameter hasil uji konsolidasi, penurunan konsolidasi dan biaya  yang  yang  harus  dikeluarkan.  Dari  hasil  pengujian  konsolidasi  tanah  asli  didapat  nilai koefisien konsolidasi (C v ) sebesar 0,0318 cm 2 /detik, nilai indeks kompresi (C c ) sebesar 0,0086 dan tekanan prakonsolidasinya ( ' c P ) yaitu 0,427 kg/cm 2 . Dengan adanya penambahan limbah gypsum pada  kadar  campuran  15%,  nilai  C v meningkat  signifikan  menjadi  0,0519  cm 2 /detik,  nilai ' c P mengalami  kenaikan  maksimum  sebesar  0,441  kg/cm 2 sedangkan  untuk  nilai  C c mengalami penurunan maksimum sebesar 0,0086. Dari hasil analisis, tanah yang distabilisasi dengan limbah gypsum  dan  dengan  semen  terkonsolidasi  secara  normal  dan  nilai ' c P   mengalami  kenaikan maksimum pada kadar 15% masing-masing sebesar 0,441 kg/cm 2 untuk limbah gypsum dan 0,487 kg/cm 2 untuk  semen.  Peningkatan  nilai  koefisien  konsolidasi  (C v )  tertinggi  dan  penurunan  nilai indeks kompresi (C c ) terendah untuk kedua bahan stabilisasi terjadi pada kadar variasi campuran 15%. Nilai C v tanah yang distabilisasi dengan limbah gypsum sebesar 0,0519 cm 2 /detik dan 0,0588 cm 2 /detik  untuk  tanah  yang  distabilisasi  dengan  semen  sehingga  perbedaan  nilai  C v sebesar 11,73%, sedangkan nilai C c tanah yang distabilisasi menggunakan limbah gypsum  dengan semen masing-masing  sebesar  0,0086  dan  0,0031  sehingga  perbedaan  nilai  C c sebesar  177,42%. Penurunan konsolidasi terkecil untuk kedua bahan stabilisasi terjadi pada kadar variasi campuran 15  %  yaitu  sebesar  3,24  cm  untuk  tanah  yang  distabilisasi  dengan  limbah  gypsum  dan  1,25  cm untuk  tanah  yang  distabilisasi  dengan  semen.  Sehingga  perbedaan  nilai  penurunan  konsolidasi keduanya  adalah  159,2%.  Biaya  penggunaan  limbah  gypsum  sebagai  bahan  stabilisasi  tanah lempung    lebih  ekonomis  dibandingkan  semen.  Biaya  total  dari  penggunaan  limbah  gypsum sebagai  bahan  stabilisasi  sebesar  Rp  3.600.000,00  sedangkan  biaya  penggunaan  semen  sebagai bahan stabilisasi Rp 136.725.000,00.
Kata Kunci : Tanah Lempung, Stabilisasi, Limbah Gypsum, Semen, Konsolidasi

## PENDAHULUAN
Dalam  pelaksanaan  pekerjaan  kontruksi sipil  dilapangan  sering  dijumpai  masalah- masalah  teknis  yang  berkaitan  dengan tanah. Tanah harus mampu menahan beban yang  akan  bekerja  diatasnya.  Salah  satu jenis  tanah  yang  kurang  menguntungkan adalah tanah lempung karena
permeabilitasnya  rendah  sehingga  proses konsolidasi terjadi dalam waktu lama, sifat kembang susut tinggi dan sangat berpengaruh terhadap perubahan kadar air. Tingginya  nilai  plastisitas  mengakibat tanah lempung memiliki daya dukung yang rendah  dan  mudah  mengalami  perubahan bentuk sehingga terjadi penurunan ( settlement )  yang  tidak  merata.  Ada beberapa  metode  perbaikan  tanah  yang sering  digunakan  untuk  meningkatkan kapasitas  daya  dukung  tanah,  yaitu stabilisasi  secara  mekanis  dan  kimiawi (bahan tambah). Bahan tambah yang sering digunakan  untuk  bahan  stabilisasi  adalah semen,  kapur,  abu  terbang,  bitumen,  dan bahan  kimia  lainnya.  Penggunaan  semen sebagai  bahan  stabilisasi  telah  banyak diterapkan karena semen mudah didapatkan.  Akan  tetapi  harga  semen relatif  mahal  sehingga  diperlukan  bahan alternatif  lain  sebagai  bahan  stabilisasi tanah untuk memperkecil biaya penggunaan bahan stabilisasi. Pada penelitian  ini  digunakan  limbah  gypsum sebagai bahan stabilisasi untuk meningkatkan  stabilitas  tanah  lempung diwilayah Kelurahan Selindung, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang. Penambahan
limbah gypsum ini diharapkan dapat mempercepat
proses  penurunan  konsolidasi    tanah lempung dengan memberikan beban-beban tertentu  dan  dapat  diketahui  pula  tingkat ke-ekonomisan  terhadap  biaya  yang  harus dikeluarkan dari penggunaan bahan tambah  ( additive )  antara  semen  dengan limbah gypsum.
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan  limbah  gypsum  terhadap parameter  hasil  uji  konsolidasi  tanah lempung di wilayah Kelurahan Selindung,  Kecamatan  Pangkalbalam,
Kota Pangkalpinang.
2. Untuk mengetahui perbandingan penggunaan  limbah  gypsum  dengan semen  sebagai  bahan  stabilisasi  tanah lempung  ditinjau  dari  parameter  hasil uji konsolidasi, penurunan konsolidasi dan biaya yang harus dikeluarkan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kajian Terdahulu
Penelitian  Arif  Wibawa  (2015)  yang berjudul  pengaruh  penambahan  limbah gypsum  terhadap  nilai  kuat  geser  tanah lempung menyatakan bahwa tanah lempung  yang  distabilisasi  dengan  limbah gypsum  dpat  meningkatkan  nilai  kuat geser tanah ( S ). Dari hasil pengujian nilai S terbesar  terjadi  pada  sampel  tanah  yang dicampur dengan limbah gypsum sebanyak 8% dengan waktu pemeraman 14 hari yaitu 61,57  KN/m 2 .  Terjadi  kenaikan  sebesar 116,34%  dari  sampel  tanah  asli  yang dilakukan  pemeraman  waktu  selama  14 hari.
Herni (2015) melakukan penelitian tentang analisis  konsolidasi  dan  penurunan  tanah yang distabilisasi dengan semen menyatakan  tanah  lempung  terkonsolidasi secara  normal.  Dari  hasil  pengujian konsolidasi  tanah  asli  didapat  nilai Pc sebesar  0,436  kg/cm²  dan  nilai Cc sebesar 0,0397.  Dari  hasil  pengujian  tanah  yang telah  distabilisasi  dengan  semen  nilai Pc mengalami  kenaikan  maksimum  sebesar 0,487  kg/cm²  dan  nilai Cc mengalami penurunan  maksimum  pada  kadar  semen 15%  sebesar  0,0031  dari  tanah  asli.
Penurunan  tanah  asli  yang  terjadi  sebesar 13,04  cm,  pada  penambahan  kadar  semen 15%  penurunan  tanah  menjadi  semakin kecil sebesar 1,25 cm.
Sholehuddin  (2012)  dalam  penelitiannya berjudul  perbandingan  parameter  hasil  uji konsolidasi  antara  tanah  yang  distabilisasi dengan  kapur  dan  dengan  semen.  Dari hasil  pengujiannya  nilai Cc mengalami penurunan  optimum  pada  kadar  kapur  7% sebesar  0,236  dan  mengalami  kenaikan yang  signifikan  pada  kadar  semen  7% sebesar 0,459 dari tanah asli. Nilai Cr pada kapur  mengalami  penurunan  optimum pada  kadar  7%  sebesar  0,004  dan  pada kadar  semen  3%  sebesar  0,046.  Hasil pengujian menunjukan bahwa nilai Cc dan Cr mengalami  penurunan  sejalan  dengan bertambahnya  presentase  bahan  aditif  dan terlihat  lebih  signifikan  pada  tanah  yang dicampur  kapur  dibanding  dengan  tanah yang dicampur semen.

## Definisi Tanah
Tanah  didefinisikan  sebagai  material  yang terdiri  dari  agregat  (butiran)  mineral- mineral  padat  yang  tidak  tersementasi (terikat  secara  kimia)  satu  sama  lain  dan
dari  bahan-bahan  organik  yang  telah melapuk  (yang  berpartikel  padat)  disertai dengan  zat  cair  dan  gas  yang  mengisi ruang-ruang  kosong  diantara  partikel- partikel  padat  tersebut  (Braja  M.  Das, 1988).

## Klasifikasi Tanah
Klasifikasi tanah ialah penentuan sifat-sifat tanah  yang  digunakan  untuk  menentukan jenis  tanah.  Hasil  dari  penyelidikan  sifat- sifat  ini  kemudian  dapat  digunakan  untuk mengevaluasi  masalah-masalah  tertentu, seperti  penentuan  penurunan  bangunan yaitu  dengan  menentukan  kompresibilitas tanah,  penentuan  kecepatan  air  mengalir lewat  benda  uji  dengan  menghitung koefisien permeabilitas, dan untuk mengevaluasi stabilitas tanah  yang miring. Pada  penelitian  ini  sistem  klasifikasi  yang digunakan  adalah  sistem  klasifikasi  tanah AASHTO mengklasifikasikan tanah kedalam  delapan    tetapi  kelompok  A-8 tidak  diperlihatkan.  Yang  diperlihatkan adalah kelompok, A-1 sampai A-7.

## Stabilisasi Tanah
Stabilisasi  tanah  merupakan  upaya  untuk merubah  atau  memperbaiki  sifat-sifat teknis  tanah  seperti:  kapasitas  dukung, kompresibilitas, permeabilitas, potensi pengembangan  dan  sensitifitas  terhadap perubahan kadar air  agar memenuhi  syarat teknis  tertentu  dengan  cara  menambah bahan tertentu pada tanah tersebut. Kondisi tanah  dikatakan  stabil  apabila  memenuhi kriteria  atau  spesifikasi  perencanaan  yang dikerjakan  dilapangan,  baik  sebagian maupun seluruhnya.
1. Stabilisasi Mekanis
Stabilisasi  mekanis  dilakukan  dengan  cara mencampur  atau  mengaduk  dua  macam
tanah  atau  lebih  yang  bergradasi  berbeda untuk memperoleh material yang
memenuhi syarat kekuatan tertentu. 2. Stabilisasi dengan Menggunakan Bahan Tambah
Perbaikan  tanah  pada  metode  ini  adalah dengan  mencampurkan/menambahkan  zat aditif  pada  tanah  yang  akan  digunakan misalnya  semen,    kapur,    abu  sekam  padi, abu terbang dan lain-lain.

## Limbah Gypsum
Limbah  gypsum  merupakan  sisa  hasil  dari industri  pembuatan  profil  gypsum  yang digunakan sebagai hiasan bangunan. Gypsum  adalah  salah  satu  contoh  mineral dengan  kadar  kalsium  yang  mendominasi pada  mineralnya.  Gypsum  yang  paling umum  ditemukan  adalah  jenis  hidrat kalsium  sulfat  dengan  rumus  kimia CaSO 4 2H 2 O. Dalam pekerjaan teknik sipil, manfaat  penggunaan  gypsum  antara  lain seperti  berikut  ini  (Dalam  Yulindasari Sutejo dkk, 2015).
1. Gypsum  yang  dicampur  lempung dapat mengurangi retak karena sodium pada  tanah  tergantikan  oleh  kalsium pada gypsum sehingga pengembangannya lebih kecil. 2. Gypsum dapat meningkatkan stabilitas tanah  organik  karena  mengandung kalsium yang mengikat tanah bermateri  organik  terhadap  lempung yang  memberikan  stabilitas  terhadap
agregat tanah.
3. Gypsum meningkatkan kecepatan rembesan  air,  dikarenakan  gypsum lebih menyerap banyak air.
4. Gypsum sebagai penambahan kekerasan untuk bahan bangunan.
5. Gypsum  sebagai  salah  satu  bahan pembuat Portland Cement . Tabel 1 Komposisi Kimia Gypsum Komposisi Kimia Gypsum Jumlah (%) Kalsium Oksida (CaO) 32,57 Kalsium (Ca) 23,28 Air (H 2 O) 20,93 Hidrogen (H) 2,34 Sulfur (S) 18,62

## Sumber: Salon Sinaga, 2009

## Semen
Semen  adalah  perekat  hidraulis  bahan bangunan,  artinya  akan jadi perekatan bila bercampur dengan  air.  Bahan dasar semen pada  umumnya  ada  tiga  macam  yaitu klinker/terak (70% hingga 95%, merupakan  hasil  olahan  pembakaran  batu kapur,  pasir  silika,  pasir  besi  dan lempung), gypsum (sekitar 5%, sebagai zat pelambat  pengerasan)  dan  material  ketiga seperti  batu  kapur, pozzolan ,  abu  terbang, dan lain-lain.
Tabel 2 Kandungan Kimia Semen Unsur Prosentase (%) Kapur (CaO) 60-65 Silika (SiO 2 ) 17-25 Aluminium (Al 2 O 3 ) 3-8 Besi (Fe 2 O 3 ) 0,5-6 Magnesia (MgO) 0,5-4 Sulfur (SO3) 1-2 Soda/potash (Na 2 O+K 2 O) 0,5-1
Sumber : Tjokrodimuljo, 2007

## Pemadatan
Pemadatan  adalah  suatu  proses  yang dilakukan  untuk  merapatkan  butiran  tanah ( solid )  yang  satu  dengan  yang  lain, sehingga  partikel  tanah  saling  berdekatan dan  pori  tanah  menjadi  kecil.  Proses
pemadatan  dilapangan  biasanya  dilakukan secara mekanik, seperti penggilasan ( Rolling ),  penumbukan  ( Ramming ),  atau penggetaran  ( Vibrating )  (Gogot  Setyo Budi, 2011).

## Konsolidasi
Konsolidasi  adalah  proses  berkurangnya volume atau berkurangnya rongga pori dari tanah jenuh berpermeabilitas rendah akibat pembebanan.  Proses  ini  terjadi  jika  tanah jenuh  berpermeabilitas  rendah  dibebani, maka  tekanan  air  pori  tanah  bertambah, akibatnya  air  mengalir  kelapisan  tanah dengan  tekanan  air  pori  yang  rendah  yang diikuti  dengan  penurunan  tanah.  Karena permeabilitas  tanah  rendah,  maka  proses ini membutuhkan waktu. Pengujian konsolidasi  pada  penelitian  ini  dilakukan dengan  menggunakan  alat Oedometer , dimana pengujian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui prilaku konsolidasi dari tanah lempung.

## Penurunan Konsolidasi
Bila  suatu  lapisan  tanah  mengalami pembebanan akibat beban diatasnya, maka tanah dibawah beban yang bekerja tersebut akan mengalami kenaikan tegangan.
Pembebanan  ini  mengakibatkan  adanya deformasi  partikel  tanah,  relokasi  partikel tanah,  dan  keluarnya  air  pori  dari  tanah yang  disertai  berkurangnya  volume  tanah. Hal  inilah  yang  mengakibatkan  terjadinya penurunan tanah ( settlement ).

## Ketersediaan Biaya Bahan Stabilisasi
Setelah  melakukan  analisis  seluruh  data yang  ada,  maka  umumnya  akan  diperoleh beberapa  pilihan  dalam  menentukan  tipe-
tipe  stabilisasinya.  Keputusan  terakhir, biasanya  didasarkan  pada  biaya  yang tersedia    dan  tuntutan  kinerja  hasil stabilisasi yang diharapkan.

## METODE PENELITIAN

## Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Data Sekunder
Pemeriksaan Kadar Air di Lapangan Kadar  air  adalah  besarnya  kandungan  air yang  terdapat  didalam  suatu  contoh  tanah.
Kadar
air diperoleh
dengan membandingkan  antara  berat  air  dengan berat  butiran  padat  dan  dinyatakan  dalam persen.  Pengujian  kadar  air  ini  bertujuan untuk mengetahui kadar air asli dilapangan maupun kadar air contoh tanah terganggu.
Tabel 3 Kadar Air Asli di Lapangan
Sumber :Hasil pengujian Arif Wibawa, 2015
Pengujian Analisis Saringan
Pemeriksaan Kadar Air Asli di Lapangan No Cawan 1 2 3 4 5 6 Berat cawan (gr) 13,20 13,40 13,50 13,30 14,40 14,10 Berat tanah basah + cawan (gr) 34,9 41,9 37,2 50,0 43,3 43,2 Berat tanah kering + cawan (gr) 30,4 35,9 32,1 42,0 37,3 36,7 Berat tanah kering (gr) 17,2 22,5 18,6 28,7 22,9 22,6 Berat air (gr) 4,50 6,0 5,10 8,0 6,0 6,5 Kadar air (%) 26,16 26,67 27,42 27,87 26,20 28,76
Kadar air rata- rata (%) 27,18 Selesai Kesimpulan & Saran Variasi Campuran Limbah Gypsum+Tanah Dengan kadar 5%, 10% &15% Limbah Gypsum terhadap berat kering tanah menggunakan kadar air optimum sebesar 17,5% Pemeraman sampel selama 7  hari Pengujian Konsolidasi dengan Limbah Gypsum (didapat parameter Pc’, Cv & Cc )
Analisis perbandingan parameter hasil uji konsolidasi antara limbah gypsum dengan semen Analisis perbandingan penurunan konsolidasi Analisis biaya bahan stabilisasi  Kadar Air Tanah di Lapangan
 Analisis Saringan
 Atterberg Limit :  Batas Cair ( Liquid Limit )  Batas Plastis ( Plastic Limit )  Indeks Plastisitas ( IP )  Klasifikasi Tanah  Berat Jenis Tanah
 Pemadatan  Pengujian Konsolidasi Menggunakan Semen Studi Literatur Mulai Persiapan Material : Tanah, Limbah Gypsum Pengambilan Data Primer Pengambilan Data Sekunder Pengambilan Data Primer Pengambilan Data Sekunder
Pengujian  ini  bertujuan  untuk  menentukan penyebaran  (distribusi)  ukuran  butiran agregat  kasar  maupun  agregat  halus dengan menggunakan seperangkat saringan  yang  memiliki  ukuran  diameter lubang tertentu.
Tabel 4 Analisis Saringan Agregat Halus
Saringan
No. Diameter
Saringan Berat Tertahan Jlh Berat Tertahan
Persen
Gram Gram Tertahan Lolos 4 4,75 17,5 17,5 3,4 96,6 10 2 33,6 51,1 10,0 90,0 20 0,85 36,4 87,5 17,1 82,9 30 0,6
25,9 113,4 22,2 77,8
50 0,3 17,5 130,9 25,6 74,4 100 0,15 56,5 187,4 36,6 63,4
200 0,075 103 290,4 56,7 43,3 Pan 221,4 511,8 100,0 0,0
Sumber :Hasil Pengujian Arif Wibawa, 2015
Gambar 2. Hubungan persentase lolos terhadap diameter saringan
Dari  Tabel  4  dan  Gambar  2  menunjukan bahwa  berat  contoh  tanah  yang  tertahan pada  Pan  sebesar  221,4  gram  atau  sebesar 43,3%  dari  berat  contoh  tanah  seluruhnya. Berdasarkan  klasifikasi  tanah AASTHO bahwa  tanah  yang  lolos  saringan  No  200 atau  tertahan  di  Pan  minimal  35% dikategorikan  sebagai  tanah  berlanau  atau tanah berlempung. Untuk lebih memastikan  jenis  tanah  maka  harus diketahui  nilai  batas  cair  ( Liquid  Limit ), batas  plastis  ( Plastic  Limit ),  dan  indeks plastisitas ( Plasticity Index ) melalui pengujian batas-batas Atterberg .
Pengujian Atterberg Limit
Pemeriksaan batas-batas Atterberg
meliputi  pengujian  batas  cair  ( Liquid Limit ),  pengujian  batas  plastis  ( Plastic Limit )  dan  indeks  plastisitas  ( Plasticity Index ). Data yang diperoleh dari pengujian ini terdapat pada Tabel 5 dibawah ini.
Tabel 5. Pemeriksaan Batas–Batas Atterberg Jenis Tanah Batas Cair Batas Plastis Indeks Plastisitas Tanah Lempung 45,81 % 22,53 % 23,28 %

## Sumber :Hasil Pengujian Arif Wibawa, 2015
Dari  Tabel  5  didapat  batas  cair  sebesar 45,81%,  batas  plastis  22,53%,  dan  nilai indeks  plastisitas  untuk  tanah  lempung sebesar  23,28%  dapat  dikategorikan  tanah lempung  berplastisitas  tinggi.  Didapat batas  plastisitas  (PL)  <  30%,  sehingga sudah  memasuki  klasifikasi AASHTO kelompok  A-7-6,  dengan  syarat  batas  cair minimal  41%  dan  indeks  plastisitas minimal 11%.
Berat Jenis Berat  jenis  atau specific  graity ( G s ) merupakan  perbandingan  (rasio)  antara berat  volume  butiran  padat  ( s  )  dengan berat  volume  air  ( w  )  pada  suhu  yang sama.
Tabel 6. Pemeriksaan Berat Jenis
Jenis Tanah Lempung A Lempung B No Pycnometer 12 L 12 L Berat Pycnometer (gr) 38,2 38,2 Berat Tanah (gr) 30 30 Berat Pycnometer + Air (gr) 87,6 87,5 Berat Pycnometer + Air + Tanah (gr) 105,33 105,14 Suhu ( o C) 28,5 28,5 Faktor Koreksi 0,9974 0,9974 Berat Tanah + Pycnometer (gr) 68,2 68,2 Isi Contoh tanah 12,271 11,872 Berat Jenis 2,451 2,433 Rata – Rata Berat Jenis 2,442 Sumber :Hasil Pengujian Arif Wibawa, 2015
Dari  Tabel  6  dapat  disimpulkan  bahwa berat jenis yang didapatkan adalah 2,442.
Pemadatan
Uji pemadatan dimaksudkan untuk menentukan  kadar  air  optimum  dan kepadatan  kering  maksimum.  Kadar  air optimum  merupakan  nilai  kadar  air  yang terbaik  untuk  mencapai  berat  volume kering terbesar atau kepadatan maksimum. Kadar  air  dan  kepadatan  maksimum  ini dapat  digunakan  untuk  menentukan  syarat yang harus dicapai pada pekerjaan pemadatan  tanah  di  lapangan.  Dalam penelitian  ini  usaha  pemadatan  dilakukan dengan  lima  lapisan  ( Modified  Proctor ) karena  akan  memberikan  hasil  tanah  yang lebih  padat  daripada  yang  tiga  lapisan ( Standard Proctor ).

## Tabel 7. Hasil Pengujian Pemadatan
Bahan Kadar Air Optomum (%) Kepadatan Kering (gr/cm 3 ) Tanah Lempung 17,495 1,525
Sumber :Hasil pengujian Arif Wibawa, 2015
Gambar 3. Hubungan Antara Kadar Air dengan Kepadatan Kering
Analisis  Perbandingan  Parameter  Hasil Uji Konsolidasi
Koefisien Konsolidasi ( C v )
Pada penelitian ini, untuk menentukan nilai koefisien  konsolidasi  ( C v )  digunakan metode  akar  waktu  ( Square  Root  of  Time Method )  (Taylor,  1948)  yaitu  dengan  cara menggambarkan hasil uji konsolidasi pada grafik  hubungan  akar  waktu  terhadap penurunan tebal sampel.
Tabel 8. Hasil Pengujian Konsolidasi ( t ₉₀ & C v )
Variasi Campuran No.
Contoh Limbah Gypsum ( Peneliti, 2016 ) Semen ( Herni, 2015 ) Akar Waktu ( t 90 ) (menit) Koefisien Konsolidasi ( C v ) (cm 2 /detik) Akar Waktu ( t 90 ) (menit) Koefisien Konsolidasi ( C v ) (cm 2 /detik) Tanah Asli I 3,08 0,0298 2,93 0,0304 II 2,47 0,0318 2,63 0,0298 III 1,65 0,0338 1,67 0,0347 Rata-rata 2,40 0,0318 2,41 0,0316 Variasi 5% I 1,43 0,0389 1,02 0,0538 II 1,27 0,0420 1,03 0,0525 III 1,18 0,0429 1,11 0,0492 Rata-rata 1,29 0,0412 1,05 0,0518 Variasi 10% I 0,95 0,0525 0,96 0,0572 II 0,97 0,0523 0,96 0,0575 III 1,22 0,0448 0,97 0,0566 Rata-rata 1,04 0,0498 0,96 0,0571 Variasi 15% I 0,95 0,0519 0,88 0,0615 II 0,97 0,0518 0,96 0,0567 III 1,00 0,0521 0,93 0,0583 Rata-rata 0,97 0,0519 0,93 0,0588
Garis hubungan kep.Kering dengan kadar air Kep.Kering maksimum (gr/cm3)
Gambar 4. Grafik Hubungan Akar Waktu ( t ₉₀ ) dengan Variasi Campuran
Gambar 5. Grafik Hubungan Koefisien Konsolidasi dengan Variasi Campuran
Dari  Tabel  8,  Gambar  4  dan  5  dapat disimpulkan  bahwa  pencapaian  waktu konsolidasi  pada  tanah  yang  distabilisasi menggunakan  limbah  gypsum  lebih  lama dibandingkan dengan tanah yang distabilisasi  dengan  semen.  Perbedaan nilai  waktu  konsolidasi  ( t 90 )  antara  tanah yang  distabilisasi  menggunakan  limbah gypsum  dengan  semen  sebesar  4,3%. Sedangkan untuk nilai koefisien konsolidasi  pada  tanah  yang  distabilisasi dengan limbah gypsum lebih kecil dibandingkan  dengan  semen.  Perbedaan nilai  koefisien  konsolidasi  ( C v )  antara kedua  bahan  stabilisasi  tersebut  adalah 11,73%.  Pencapaian  waktu  konsolidasi tercepat  dan  nilai  koefisien  konsolidasi terbesar  untuk  kedua  bahan  stabilisasi terjadi pada variasi campuran 15%.
Tekanan Prakonsolidasi ( P c ’ )
Tekanan  prakonsolidasi  adalah  tekanan maksimum  yang  pernah  dialami  oleh tanah.  Tanah  lempung  pada  kondisi normally consolidated , bila tekanan
prakonsolidasi  ( ' c P ) sama  dengan  atau mendekati  tekanan overburden ( ' o P ). Untuk menentukan tekanan prakonsolidasi ( ' c P )  pada  penelitian  ini  digunakan  cara
Casagrande (1936) yaitu dengan menggunakan  gambar  grafik  hubungan e- log ' p .
Tabel 9. Hasil Pengujian Konsolidasi
( ' c P dan ' o P )
Sumber :Hasil Pengujian
Sumber :Hasil Pengujian
Gambar 6 Hubungan Tekanan Prakonsolidasi dan Tekanan Overburden
Variasi Contoh No Contoh Limbah Gypsum ( Peneliti, 2016 ) Semen ( Herni, 2015 )
Tekanan Prakonsolidasi ( ' c P ) (kg/cm 2 ) Tekanan Overburden ( ' o P ) (kg/cm 2 ) Tekanan Prakonsolidasi ( ' c P ) (kg/cm 2 ) Tekanan Overburden ( ' o P ) (kg/cm 2 ) Tanah Asli I 0,427 0,425 0,436 0,437 II 0,428 0,428 0,436 0,436 III 0,426 0,426 0,437 0,437 Rata-rata 0,427 0,426 0,436 0,437 Variasi 5% I 0,437 0,436 0,471 0,470 II 0,432 0,433 0,470 0,471 III 0,434 0,434 0,465 0,467 Rata-rata 0,434 0,434 0,469 0,469 Variasi 10% I 0,437 0,436 0,476 0,477 II 0,435 0,436 0,478 0,477 III 0,437 0,436 0,475 0,477 Rata-rata 0,436 0,436 0,476 0,477 Variasi 15% I 0,435 0,436 0,480 0,481 II 0,437 0,438 0,490 0,489 III 0,451 0,450 0,492 0,494 Rata-rata 0,441 0,441 0,487 0,488
Tanah yang Distabilisasi dengan Limbah Gypsum
Gambar 7 Hubungan Tekanan Prakonsolidasi dan Tekanan Overburden Tanah yang Distabilisasi dengan Semen
Dari  Tabel  9,  Gambar  6  dan  7  dapat disimpulkan  bahwa  baik    tanah  lempung asli  maupun  tanah  lempung  yang  telah dicampur  dengan    limbah  gypsum  dan dengan  semen  tekanan  prakonsolidasinya
( ' c P ) sama dengan atau mendekati tekanan overburden ( ' o P ),  sehingga  merupakan lempung normally consolidated .
Compression Index ( C c )
Indeks  pemampatan  atau  indeks  kompresi ( C c )  adalah  kemiringan  dari  bagian  lurus grafik e-log  p’ .  Untuk  dua  titik  yang terletak  pada  bagian  lurus  dari  grafik e- log ' p ditentukan  sembarang.  Hasil  rata- rata  nilai  indeks  kompresi  dari  pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini.
Tabel 10 Hasil Pengujian Konsolidasi ( e ₀ dan C c )
Sumber :Hasil Pengujian
Gambar 8. Grafik Hubungan Angka Pori ( e ₀ ) dengan Variasi Campuran
Variasi Campuran No. Contoh Limbah Gypsum ( Peneliti, 2016 ) Semen ( Herni, 2015 )
Angka Pori ( e o ) Indeks Kompresi ( C c ) Angka Pori ( e o ) Indeks Kompresi ( C c ) Tanah Asli I 0,586 0,0419 0,561 0,0397 II 0,568 0,0386 0,567 0,0400 III 0,573 0,0414 0,570 0,0394 Rata-rata 0,576 0,0406 0,566 0,0397 I 0,468 0,0172 0,320 0,0055 Variasi 5% II 0,474 0,0156 0,292 0,0092 III 0,477 0,0172 0,343 0,0084 Rata-rata 0,473 0,0167 0,318 0,0077 Variasi 10% I 0,449 0,0132 0,282 0,0037 II 0,452 0,0115 0,281 0,0032 III 0,424 0,0128 0,280 0,0037 Rata-rata 0,442 0,0125 0,281 0,0035 Variasi 15% I 0,381 0,0086 0,256 0,0032 II 0,385 0,0089 0,215 0,0034 III 0,321 0,0082 0,189 0,0026 Rata-rata 0,362 0,0086 0,220 0,0031
Dari  Tabel  10,  Gambar  8  dan  9  dapat disimpulkan bahwa nilai angka pori akibat penambahan  limbah  gypsum  lebih  besar daripada nilai angka pori dengan penambahan  semen.  Semakin  besar  nilai angka  pori  berarti  tanah  semakin  longgar (tidak  padat).  Hal  ini  terjadi  karena  unsur silikat yang terdapat pada semen
memberikan  pengaruh  yang  dominan dibandingkan dengan kalsium yang dimiliki  limbah  gypsum  untuk  mengikat partikel  tanah  hingga  tanah  semakin  keras dan  kompak.  Perbedaan  nilai  nilai  angka pori  untuk  kedua  bahan  stabilisasi  ini sebesar  64,55%.  Sedangkan  perbedaan nilai  untuk  indeks  kompresi  ( C c )  antara tanah  yang  distabilisasi  menggunakan limbah  gypsum  dengan  semen  sebesar 177,42%. Faktor yang menyebabkan angka pori  menjadi  berkurang  adalah  senyawa kimia  yang  terkandung  pada  limbah gypsum  maupun  semen  mengisi  rongga pori  dan  mengikat  partikel  tanah  sehingga rongga  pori  berkurang  selain  itu  beban- beban  yang  diberikan  selama  proses pengujian  berlangsung  sehingga  partikel- partikel  tanah  semakin  rapat  dan  saling mengikat satu sama lain.

## Analisis Penurunan Konsolidasi
Jika  lapisan  tanah  dibebani,  maka tanah  akan  mengalami  regangan  atau penurunan  ( settlement ).  Regangan  yang terjadi dalam tanah ini disebabkan oleh dua hal,  yaitu  berubahnya  susunan  tanah  dan berkurangnya  rongga  pori  di  dalam  tanah tersebut.  Jumlah  dari  regangan  diseluruh kedalaman lapisan tanah merupakan penurunan  total  tanah.  Gambar  sketsa lapisan  tanah  di  lapangan  dapat  dilihat pada Gambar 10 di bawah ini.
Gambar 10. Sketsa Lapisan Tanah Tabel 11. Penurunan Tanah Yang Terjadi
Sumber :Hasil Pengujian
Gambar 11 Grafik Hubungan Penurunan ( Sc ) dengan Variasi Campuran
Dari  Tabel  11  dan  Gambar  11  dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penambahan  limbah  gypsum  maupun semen  pada  saat  tanah  diberikan  beban maka  penurunan  tanah  yang  terjadi semakin  kecil.  Penurunan  tanah  yang
Variasi
Campuran No. Contoh Penurunan ( S c ) Limbah Gypsum ( Peneliti, 2016 ) Semen ( Herni, 2015 ) I 13,70 13,07 Tanah Asli II 12,73 13,14 III 13,64 12,91 Rata-rata 13,33 13,04 I 6,05 2,09 Variasi 5% II 5,45 3,56 III 6,02 3,14 Rata-rata 5,84 2,93 I 4,68 1,43 Variasi 10% II 4,08 1,25 III 4,63 1,43 Rata-rata 4,46 1,37 I 3,21 1,27 Variasi 15% II 3,32 1,37 III 3,18 1,10 Rata-rata 3,24
1,25 Gambut 5  = 0,6 x 10 Kadar Air Tanah di Lapangan 6 Analisis Saringan
7 Atterberg Limit :
1. Batas Cair ( Liquid Limit ) 2. Batas Plastis ( Plastic Limit ) 3. Indeks Plastisitas ( IP ) 8 Klasifikasi Tanah
9 Berat Jenis Tanah 10 Pemadatan
11 Pengujian Konsolidasi Menggunakan Semen -3 kg/cm 3 Lempung e 0 = 0,576 b  = 18,32 x 10 -4 kg/cm 3 C c = 0,0406
 = 20,64%
semakin kecil disebabkan oleh rongga pori telah  terisi  oleh  bahan  stabilisasi  dan mengikat  partikel  tanah  sehingga  nilai angka  pori  berkurang  tanahpun  menjadi semakin  padat.  Semakin  kecil  nilai penurunan  maka  tanah  semakin  stabil. Penurunan konsolidasi tanah yang distabilisasi  dengan  limbah  gypsum  lebih besar  dibandingkan  penurunan  konsolidasi pada tanah yang distabilisasi menggunakan  semen.  Perbedaan  nilai penurunan konsolidasi tanah yang distabilisasi  menggunakan  limbah  gypsum dengan tanah
yang distabilisasi menggunakan semen sebesar 159,2%.

## Analisis Biaya Bahan Stabilisasi
Dalam  analisis  biaya  pada  penelitian  ini menggunakan kadar variasi campuran 15% dari  berat  tanah  yang  akan  distabilisasi. Digunakan  kadar  15%  karena  pada  kadar tersebut  nilai  penurunannya  minimum. Dari hasil pengujian diketahui bahwa berat volume  tanah  asli  dalam  keadaan  basah ( b  )  rata-rata  sebesar  18,32  x  10 -4 kg/cm 3 dengan  kadar  air  (  )  rata-rata  20,64% sehingga  berat  volume  tanah  kering  ( d  )
dapat  dihitung  dengan  menggunakan persamaan berikut ini.
2064 , 0 1 / 10 32 , 18 1 3 4      cm kg x b b    = 1,519 x 10 -3 kg/cm 3 = 1519 kg/m 3
Asumsi yang digunakan : Luas (A) =  100 m 2
Ketebalan stabilisasi (H) =  4 meter Volume (V) = A x H = 100 m 2 x 4 m = 400 m 3
1. Biaya  kebutuhan  bahan  stabilisasi semen
Kebutuhan semen
= 15% x 1519 kg/m 3 x 400 m 3
=  91.140 kg Berat semen per sak  =  50 kg
Jumlah semen =  91.140 : 50 = 1822,8sak = (1823 sak)
Harga semen / sak    =  Rp 75.000,00 Biaya total semen
=  Jumlah sak  x  harga semen per sak
=  1823 x Rp 75.000,00
=  Rp 136.725.000,00
2. Biaya  kebutuhan  bahan  stabilisasi limbah gypsum
Kebutuhan Limbah Gypsum = 15% x 1519 kg/m 3 x 400 m 3
= 91.140 kg = 91,140 ton
Untuk  mengetahui  muatan  per  dump  truk dalam  pengangkutan  limbah  gypsum  ke lokasi  tanah  yang  akan  distabilisasi  maka dilakukan  penimbangan  limbah  gypsum dengan  wadah  yang  telah  diketahui diameter dan tinggginya sehingga perbandingan  berat  terhadap  volumenya dapat dihitung.
Berat  limbah  gypsum  pada  wadah  adalah
5500 gram
Tinggi wadah (H)
=  19 cm
Diameter wadah (D)  =  22 cm Volume wadah
=  ¼ x π x D 2 x H =  ¼ x π x (22 cm) 2 x 19 cm =  7.222,52 cm 3
Perbandingan berat limbah gypsum
terhadap volumenya  = 3 52 , 222 . 7 5500 cm gram =  0,7615 gr/cm 3 =  0,7615 ton/m 3
Muatan  pengangkutan  limbah  gypsum  per dump truk =  5 m 3
=  0,7615 ton/m 3 x 5 m 3 =  3,81 ton
Jumlah rit untuk limbah gypsum =  91,140 : 3,81 =  23,92 rit (24 rit) Biaya angkutan per rit (rute Pangkalpinang – Selindung)  =   Rp 150.000,00 Biaya total limbah gypsum =   Jumlah rit  x  biaya angkutan per rit =  24 x Rp150.000,00 =  Rp 3.600.000,00
Dari  hasil  perhitungan  biaya  bahan stabilisasi  dapat  disimpulkan  bahwa  biaya penggunaan limbah gypsum sebagai bahan stabilisasi  jauh  lebih  rendah  dibandingkan dengan semen. Hal ini terjadi karena bahan yang dimanfaatkan untuk stabilisasi merupakan  sisa  hasil  produksi  sehingga tidak ada biaya pembelian bahan stabilisasi.
Meskipun biaya yang yang harus dikeluarkan dari penggunaan limbah gypsum  sebagai  bahan  stabilisasi  tanah lempung  lebih  rendah,  tetapi  ditinjau  dari nilai  penurunannya  tidak memenuhi  syarat penurunan  yang  diizinkan.  Tanah  akan semakin  kuat  bila  penurunannya  kecil. Syarat  kekuatan  menjadi  pertimbangan utama karena tanah harus mampu menahan beban  yang  bekerja  diatasnya.  Sehingga stabilisasi  tanah  lempung  menggunakan semen  lebih  baik  dibandingkan  dengan limbah gypsum meskipun biayanya mahal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Penambahan limbah gypsum memberikan pengaruh terhadap parameter  hasil  uji  konsolidasi  tanah lempung di wilayah Kelurahan Selindung,  Kecamatan  Pangkalbalam, Kota  Pangkalpinang.  Nilai  koefisien konsolidasi ( C v ) untuk tanah asli yaitu
0,0318 cm 2 /detik dan terjadi peningkatan  maksimum  pada  kadar campuran limbah gypsum 15% sebesar  0,0519  cm 2 /detik.  Tanah lempung  terkonsolidasi  secara  normal dengan  nilai  tekanan  prakonsolidasi ( ' c P )  tanah  asli  didapat  sebesar  0,427 kg/cm 2 dan  mengalami  kenaikan maksimum  pada  variasi  campuran 15%  limbah  gypsum  sebesar  0,441 kg/cm 2 . Sedangkan nilai indeks kompresi  ( C c )  tanah  asli  sebesar 0,0406  dan  menurun  secara  signifikan pada  kadar  15%  limbah  gypsum sebesar 0,0086.
2. Parameter  hasil  uji  konsolidasi  tanah lempung yang
distabilisasi menggunakan semen memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan  dengan  tanah  lempung yang  distabilisasi  dengan  limbah gypsum.  Peningkatan  nilai  koefisien konsolidasi ( C v ) tertinggi dan penurunan  nilai  indeks  kompresi  ( C c ) terendah untuk kedua bahan stabilisasi terjadi  pada  kadar  variasi  campuran 15%. Nilai koefisien konsolidasi tanah yang  distabilisasi  dengan  limbah gypsum  sebesar  0,0519  cm 2 /detik  dan 0,0588  cm 2 /detik  untuk  tanah  yang distabilisasi  dengan  semen  sehingga
perbedaan nilai koefisien konsolidasinya sebesar 11,73%, sedangkan nilai indeks kompresi tanah yang distabilisasi menggunakan limbah  gypsum    dengan  semen masing-masing  sebesar  0,0086  dan 0,0031  sehingga  perbedaan  nilai indeks  kompresinya  sebesar  177,42%.
Tekanan  prakonsolidasi  pada  kedua bahan stabilisasi mengalami peningkatan  maksimum  pada  kadar variasi campuran 15% dan terkonsolidasi secara normal. Nilai ' c P
untuk tanah lempung yang distabilisasi dengan  limbah  gypsum  dan  dengan semen  masing-masing  sebesar  0,441 kg/cm 2 dan  0,487  kg/cm 2 .  Penurunan konsolidasi terkecil untuk kedua bahan stabilisasi  terjadi  pada  kadar  variasi campuran  15%  yaitu  sebesar  3,24  cm untuk  tanah  yang  distabilisasi  dengan limbah  gypsum  dan  1,25  cm  untuk tanah yang distabilisasi dengan semen. Sehingga  perbedaan  nilai  penurunan konsolidasi  keduanya  adalah  159,2%. Biaya  penggunaan  limbah  gypsum sebagai bahan stabilisasi tanah lempung lebih ekonomis dibandingkan  semen.  Biaya  total  dari penggunaan  limbah  gypsum  sebagai bahan stabilisasi sebesar Rp 3.600.000,00 sedangkan biaya
penggunaan  semen  sebagai  bahan stabilisasi Rp 136.725.000,00.
3. Berdasarkan parameter hasil uji
konsolidasi dan penurunan konsolidasi,  semen  dipilih  untuk
bahan stabilisasi tanah lempung meskipun  biayanya  mahal  karena tanah yang distabilisasi dengan limbah
gypsum nilai penurunan
konsolidasinya tidak memenuhi syarat yang diizinkan. Syarat kekuatan menjadi  pertimbangan  utama  dalam pemilihan jenis bahan stabilisasi.

## Saran
1. Perlu  dilakukan  pengujian  lanjutan dengan  menggunakan  variasi  kadar campuran  lebih  besar  dari  15%  untuk mendapatkan  nilai  penurunan  yang diizinkan  (2,5  cm)  dengan  variasi pemeraman  lebih  dari  7  hari  sebagai bahan perbandingan.
2. Dari  hasil  penelitian  ini  disarankan untuk  mengkombinasikan  penggunaan semen  dan  limbah  gypsum  sebagai bahan stabilisasi tanah lempung umtuk meminimalisir penggunaan semen karena biayanya yang mahal.
3. Dalam melakukan Pengujian ini sangat  dibutuhkan  ketelitian.  Hal  ini dikarenakan  pembacaan  arloji  harus tepat pada waktu yang sudah ditentukan.  Serta  selama  pengujian berlangsung alat uji konsolidasi (Oedometer)  tidak  boleh  disentuh karena bisa mengakibatkan pembacaan arlojinya berubah.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani,  Yulianti,  R.,  dan  Fernandez,  F.
L.,  2012, Pengaruh  Penggunaan Semen  Sebagai  Bahan  Stabilisasi Pada Tanah Lempung Daerah Lambung Bukit Terhadap Nilai  CBR Tanah , Jurnal Penelitian, Universitas Andalas, Padang.
Anonim,  2008, Cara  Uji  Analisis  Ukuran Butir  Tanah ,  SNI  3423:2008,  Badan Standar Nasional.
Anonim,  2008, Cara  Uji  Penentuan  Batas Cair Tanah , SNI  1967:2008, Badan Standar Nasional.
Anonim,  2008, Cara  Uji  Penentuan  Batas Plastis dan Indeks Plastisitas Tanah ,
SNI  1966:2008,  Badan  Standar
Nasional.
Anonim,  2008, Cara  Uji  Berat  Jenis
Tanah , SNI 1964:2008, Badan Standar Nasional.
Anonim, 2008, Cara Uji Kepadatan Untuk Tanah , SNI 1743:2008, Badan Standar Nasional.
Anonim,  2011, Cara  Uji  Konsolidasi Tanah Satu Dimensi , SNI
2812:2011,  Badan  Standar  Nasional,
Jakarta.
Bowles,  J.  E.,  1984, Sifat-Sifat  Fisis  dan Geoteknis  Tanah  (Mekanika  Tanah ), Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta.
Budi,  G.  S.,  2011, Pengujian  Tanah  di Laboratorium , Graha Ilmu, Yogyakarta.
Das,  B.  M.,  1988, Mekanika  Tanah (Prinsip-Prinsip Rekayasa
Geoteknis) , Jilid 1, Erlangga, Jakarta. Das,  Braja  M.,  1995, Mekanika  Tanah
(Prinsip-Prinsip Rekayasa Geoteknis) , Jilid 2, Erlangga, Jakarta.
Gunarti,  A.  S.  S.,  2014, Daya  Dukung Tanah  Lempung  Yang  Distabilisasi Dengan Spent Catalyst  RCC 15 Dan Kapur , Jurnal Penelitian, Universitas Islam 45 Bekasi, Bekasi.
Hardiyatmo, H. C., 2012, Mekanika Tanah 1 ,  Edisi  Keenam,  Gadjah  Mada
University Press, Yogyakarta.
Hardiyatmo, H. C., 2010, Mekanika Tanah 2 ,  Edisi  Kelima,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta.
Hardiyatmo, H. C., 2010, Stabilisasi Tanah Untuk  Perkerasan  Jalan ,  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Herni,  2015, Analisis  Konsolidasi  Dan Penurunan Tanah Yang Distabilisasi Dengan  Semen , Skripsi,  Program Studi  Teknik  Sipil,  Universitas Bangka Belitung, Bangka.
Sholehuddin,  M.,  2012, Perbandingan Pengujian Konsolidasi Antara Tanah
Yang  Distabilisasi  Dengan  Kapur Dan Semen , Jurnal Penelitian, Universitas Mercu Buana, Jakarta.
Sinaga,  S.,  2009, Pembuatan  Papan Gypsum  Plafon  Dengan  Bahan Pengisi Limbah Padat Pabrik Kertas Rokok Dan Perekat Polivinil
Alkohol , Tesis, Program Studi Fisika, Universitas Sumatera Utara, Medan.
Sunggono  kh,  1984, Mekanika  Tanah ,
Nova, Bandung.
Sutejo,  Y.,  Dewi,  R.,  dan  Yudhistira,  H.,
2015, Pengaruh  Penambahan  Abu Tandan Sawit Dan Gypsum Terhadap  Tanah  Lempung  Lunak Berdasarkan  Pengujian  CBR ,  Jurnal Penelitian,  Universitas  Sriwijaya, Palembang.
Tjokrodimuljo, K., 2007, Teknologi Beton , Biro Penerbit Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Wibawa, A., 2015, Pengaruh Pemanfaatan Limbah  Gypsum  Terhadap  Nilai Kuat Geser Tanah Lempung, Skripsi,  Program  Studi  Teknik  Sipil, Universitas Bangka Belitung, Bangka.